studie o chromové žluti. 4t 



Resumé. 



Le but de notre travail est ďexpliqner un certain phe- 

 noměne observé dans la fabrication du jaune de chromé. De 

 cette eouleur minerále existent plusieurs sortes et parmi elles 

 celle de Teffet claire est la plus préeieuse et sa fabrication 

 la plus difficile. On a trouvé que la presence du sulfáte de 

 plomb augmente la stabilisation du ton clair et on a émis 

 quelques théories sans donner une explication suffisante. 

 Pour la trouver nous avons étudié la fabrication du jaune 

 de chromé au point de vue de la physicochimie. 



1. Dans la premiére partie de notre travail nous avons 

 poursuivi la stabilitě du systéme; 



PbS04 + KaCrO* :íZÍlPbCr04 + K2SO. 



en appliquant la loi de Guldberg-Waage et la loi des phases. 

 Les résultats nous ont montré que la réaction 



PbS04 + KsCrO* -^ PbCrO^ + K2SO4 



marche assez vité et presque jusqu'á la fin, de sortě qu'elle 

 peut étre poursuivie; dans la direc.tion opposée elle est si 

 leňte que g ráče á la grande sensibilité de la réaction: 



Cr04" + 8 H- + 3 J' = Cr •• +4H2O + 3 J 

 on ne peut que la constater. 



La découverte de la stabilitě de ce systéme exclu presque 

 la formation des sels doubles. La précision des courbes de 

 Guldberg-Waage est alterée par la petite valeur de la con- 

 stante (K^oo = 0'000277) et par des influences ďabsorption du 

 chromáte de potassium par le chromáte de plomb. Les con- 

 stantes de Téquilibre suivant la théorie de Nernst prou ven t^ 

 ^ue la region de Fexistence du sulfáte de plomb dans le dia- 

 gramme isothermique disparait au sens pratique, c'est-á-dire 

 que le sulfáte de plomb n^existe pas en presence du chro- 

 máte de plomb, du chromáte et du sulfáte de potassium. 

 , La vitesse de la réaction 



KsCrO* + PbS04 -^ PbCr04 + K2SO4 



dans la direction ci-dessus s'augmente avec la concentration 

 de K2Cr04 et avec Félevation de la témperature. 



